( /.82 ) 

 » Tels sont les résultats que je voulais signaler; on en trouverait pro- 

 bablement d'analogues dans l'étude des faisceaux de courbes algébriques 

 normales à une famille de surfaces. » 



MÉTALLURGIE. — Recherches sur la (h'ssoliition des cjnz dam la fonte, l'acier 

 el le fer; Note de MM. L. Thoost et P. Hautefeuille, présentée par 

 M. H. Sainte-Claire Deville. 



« Depuis que l'un de nous a étudié, en collaboration avec M. H. Sainte- 

 Claire Deville, la porosité de l'acier et du platine à haute température, on 

 a publié un grand noudire de travaux sur la dissolution des gaz dans les 

 métaux. Graham s'est attaché, dans le cours de ses belles recherches, à dé- 

 terminer quels sont les gaz que les divers métaux peuvent dissoudre avant 

 leur température de fusion. Le colonel Caron a fait coiuiaître les effets 

 produits par les gaz qui se dégagent du cuivre et de l'acier au moment de 

 leur solidification. M. Cailletet a, par des procédés très-exacts, recueilli et 

 analysé les gaz que donne la fonte maintenue en fusion dans une poche 

 de fonderie, etc. 



» Dans le Mémoire que nous présentons aujourd'hui, nous nous sommes 

 préoccupés de rechercher l'origine et le mode de production des gaz de la 

 fonte, du fer et de l'acier. 



» Il est généralement admis que le fer, la fonte et l'acier jouissent de la 

 propriété de dissoudre à haute température des gaz qui se dégagent en 

 partie quand la température s'abaisse. S'ensuit-il que le dégagement, qui 

 accompagne les coulées faites sur une large échelle, puisse s'expliquer par 

 cette seule propriété? Nous ne le pensons pas, et nous montrerons qu'on 

 peut le produire dans des conditions où les variations de température sont 

 trop faibles pour modifier la solubilité des gaz. En effet, les bulles qui se 

 dégagent, de même que celles qui forment les soufflures constatées dans les 

 métaux après leur refroidissement, ne sont pas uniquement déterminées par 

 un phénomène analogue a.u rochage ; leur dégagement est souvent accom- 

 pagné d'un changement appréciable dans la composition chimique de la 

 fonte ou de l'acier, comme les expériences suivantes permettent de le re- 

 connaître. 



)) Le bouillonnement de la fonte on de l'acier, que les métallurgistes ob- 

 servent journellement, peut être facilement étudié Ans les laboratoires. Il 

 suffit de maintenir la matière en fusion dans des appareils en terre réfrac- 

 taire pour le constater; le phénomène se continue aussi longtemps qu'elle 

 reste fondue sans variation sensible de température. Ce dégagement n'est 

 pas dû à une action du métal sur les gaz oxydants de l'atmosphère (va- 



